Source: http://docplayer.fi/106580556-Liukoisuustutkimus-kuhmon-terveyskeskus-osa-d-kirkkokatu-kuhmo.html
Timestamp: 2020-01-28 19:14:03+00:00
Document Index: 5388476

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu Kuhmo - PDF Free Download
Download "Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu Kuhmo"
1 Liukoisuustutkimus Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu Kuhmo
2 Liukoisuustutkimus Työnro (14) Sisällys 1 Yleistä Perustiedot kohteesta Haitta-ainekartoitus Raportin laadintaperiaatteet Viranomaisohjeet asbestipurkutyössä Kiviaineisen jätteen haitta-aineettomuus Asbestipitoiset materiaalit PAH-yhdisteet Betonirakenteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus Hyötykäyttökelpoisuus Kaatopaikkakelpoisuus Yhteenveto Liitteet Paikannuspiirrokset Asbestikartoituspöytäkirja Analyysivastaukset Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
3 Liukoisuustutkimus Työnro (14) 1 Yleistä Kohde Tilaaja Kuhmon terveyskeskus, osa D Kirkkokatu Kuhmo Jari Juntunen tekninen johtaja, Kuhmon kaupunki Kainuuntie Kuhmo Tutkimusajankohta ja tutkijat Kohteessa suoritettiin kiviainesnäytteiden keräys Poraussuunnitelman teki Sisäilmatalo Kärki Oy:n asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Milja Kiiskinen ja näytteidenkeruun asiantuntija Jussi Mertanen. Toimeksianto Selvittää kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus ja siinä mahdollisesti esiintyvät haittaaineet rakennuksen purkua varten. Tutkimusmenetelmät ja rajaukset Haitta-ainekartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Näytteenotto kohdistettiin rakennuksen eri rakenneosiin niin, että kaikki rakenneosat tulevat edustetuiksi ja mahdollisesti haitta-aineita sisältäviin rakenneosiin. Kiviainesten koontinäytteet sekä materiaalien asbesti- ja PAH-pitoisuudet tutkittiin Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa. Tilaaja suoritti kiviainesnäytteiden porauksen haitta-aineasiantuntijan laatiman poraussuunnitelman mukaisesti. Asiantuntija keräsi kokoomanäytteet ja toimitti ne laboratorioon analysoitavaksi. Kohteeseen on suoritettu aiemmin asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tämän tutkimuksen yhteydessä tutkittiin ainoastaan kiviainesnäytteissä todetut haitta-aineet. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
4 Liukoisuustutkimus Työnro (14) 2 Perustiedot kohteesta Yleistiedot Kuhmon terveyskeskuksen toiseksi vanhin osa D on rakennettu 1960-luvulla. Rakennuksen 1. kerros sijaitsee rinteessä siten, että kerroksen toinen seinusta on maan vastainen rakenne. Maanvastaiset seinät ovat sisäpuolelta tiiliverhottuja betonirakenteita. Rakennuksessa on teräsbetoniperustus ja ulkoseinärakenteena on rapattu massiivitiili. Välipohjat ovat betonirakenteisia alalaattapalkistoja. Rakennus on harjakattoinen ja vesikatteena on konesaumattu pelti. Kuva 2.1. Kuhmon terveyskeskuksen D-osa Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat Pohjapiirrokset , Kuhmon kaupunki, yhdyskuntapalvelut Asbesti- ja haitta-ainekartoitus , PRS Pintarakenne Saneeraus Tmi 3 Haitta-ainekartoitus Tässä raportissa käsitellään kiviainesnäytteissä todetut materiaalit, joissa tiedetään tai oletetaan olevan terveydelle haitallisia tai vaarallisia materiaaleja ja aineita sekä vaaralliset jätteet niiden loppusijoituksen arvioimista varten. Kiviaineksessa yleisimmin esiintyviä vaarallisia/haitallisia aineita ja materiaaleja sisältäviä rakennekerroksia ovat: vedeneristysten kreosootti eli kivihiilipiki (PAH-yhdisteet ja asbesti) bitumikermit (PAH-yhdisteet ja asbesti) tasoitteet ja laastit (asbesti) Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
5 Liukoisuustutkimus Työnro (14) Lisätietoa asbestin esiintymisestä rakennuksissa ja haitta-ainetutkimuksista löytyy seuraavista Rakennustiedon ohjekorteista: RT Asbesti rakentamisessa (julkaistu 11/2016) RT Haitta-ainetutkimus, tilaajan ohje (julkaistu 11/2016) RT Haitta-ainetutkimus, Rakennustuotteet ja rakenteet (julkaistu 11/2016) 3.1 Raportin laadintaperiaatteet Liukoisuustutkimusraportti laaditaan mukaillen RT (julkaistu 11/2016) Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä - ohjeiden periaatteita. Kartoituksessa mahdollisesti havaittujen asbestipitoisten materiaalien tilakohtainen esiintyminen, laatu ja määrä esitetään liitteenä olevassa haitta-ainekartoituspöytäkirjassa ja paikannuspiirustuksessa. Materiaalinäytteiden ottokohdat merkitään piirustuksiin näytenumeron perusteella. Mikäli purku- tai saneeraustyössä paljastuu materiaaleja, joita on syytä epäillä asbestipitoisiksi tai sisältävän muita haitta-aineita, on materiaalit tutkittava. Asbestipurkajan tulee toimittaa tiedot rakenteisiin jätetyistä tai löydetyistä uusista asbestipitoisista materiaaleista purkutyön tilaajalle. 3.2 Viranomaisohjeet asbestipurkutyössä Mikäli purku- tai saneeraustyössä paljastuvia asbestipitoisia materiaaleja tullaan käsittelemään, on käsittelyssä otettava huomioon laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) sekä Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Asbestikartoitukseen perustuvan purkutyön suunnittelussa ja toimenpiteissä on noudatettava RT ohjekorttia (julkaistu 11/2016) Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä. Asbestipurkutyö tulee suorittaa asbestityönä asbestipurkutyövaltuuden/luvan omaavan yrityksen toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava lisäksi Ratu-kortiston ohjekorttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku (10/2009). Jätelain 646/2011 asbestia koskevat määräykset on huomioitava asbestipitoisen jätteen käsittelyssä. Myös muut asbestia koskevat viranomaisohjeet ja määräykset on huomioitava purkutyössä. 3.3 Kiviaineisen jätteen haitta-aineettomuus Maarakentamiseen soveltuva jäte on materiaalia, joka on jalostettu käytettäväksi joko sellaisenaan neitseellisen kiviaineksen sijaan tai parantamaan teknisesti heikompilaatuista maa-ainesta. Näistä materiaaleista käytetään yhteisnimitystä uusiomaa-aines. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
6 Liukoisuustutkimus Työnro (14) Ympäristöministeriö uudisti eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetuksen) vuonna Uusi MARA-asetus (VNA 843/2017) tuli voiman vuoden 2018 alussa. Ennen betoni- tai tiilirakenteiden purkua on selvitettävä MARA-asetuksen (843/2017) mukaisesti eräiden haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus. Ennen purettavan kiviaineksen hyötykäyttöä on varmistuttava siitä, että haitta-aineita sisältävä pilaantunut kiviainesta ei päädy hyötykäyttöä varten murskattavan betonin tai tiilen sekaan. Hyötykäyttöön kelpaamaton kiviaines poistetaan käytöstä kaatopaikalle. Mikäli purettavaa kiviainesta ei hyötykäytetä, sen kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää. Valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 määritellään kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle hyväksyttävät ominaisuudet. Kaatopaikkaluokkia on asetuksessa kolme: pysyvälle jätteelle, tavanomaiselle jätteelle ja vaaralliselle jätteelle. Tutkimuksessa kartoitetaan tiettyjen haitta-aineiden, kuten asbesti, kreosootti, PCBja lyijy-yhdisteiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus. Betonimurskeella tarkoitetaan jätettä, joka on valmistettu puretuista betonirakenteista tai uudisrakentamisen tai betoniteollisuuden betonijätteistä murskaamalla. Kevytbetoni- ja kevytsorajätteellä tarkoitetaan vastaavilla tavoilla syntynyttä mursketta. Betonimurskeen ja kevytbetoni- ja sorajätteiden käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. Tiilimurskeella tarkoitetaan jätettä, joka on valmistettu puretuista tiilirakenteista, tiiliteollisuudessa syntyvistä tiilijätteistä, tai muista käytöstä poistetuista tiilistä murskaamalla. Tiilimurskeen käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, vallirakenteissa sekä teollisuus ja varastorakennusten pohjarakenteissa. 4 Asbestipitoiset materiaalit Osa materiaaleista on mahdollista todeta asbestia sisältäviksi aistinvaraisin havainnoin ja rakentamisajankohdan perusteella. Osa materiaaleista on sellaisia, että niistä on otettava materiaalinäytteitä laboratoriossa tehtävää asbestinmääritystä varten. Materiaalinäytteitä asbestimääritystä varten otettiin kiviainesselvitysten yhteydessä yksi kappale. Analyysivastausten perusteella näyte sisältää asbestia. Laboratorion analyysivastaukset kokonaisuudessaan ovat liitteenä. Taulukko 4.1 Materiaalit, jotka eivät sisällä asbestia Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä VM/EM* Asbestipitoisuus 1 Lämmönjakohuoneen alapohjan pikisively VM Sisältää asbestia *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
7 Liukoisuustutkimus Työnro (14) Kuva 4.1 Lämmönjakohuoneen alapohjan pikisively sisältää asbestia. 5 PAH-yhdisteet PAH-yhdisteet (ts. kivihiilipiki) ovat syöpävaarallisia, mahdollisesti perimää vahingoittavia yhdisteitä, joita on käytetty rakentamisessa etupäässä pikituotteissa. Mikäli materiaalissa olevien PAH-yhdisteiden määrät ylittävät ympäristö- ja terveysviranomaisten määrittelemät raja-arvot, on niiden purkutyö tehtävä erityispurkuna ja jätteen käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta. PAH-yhdisteiden purkutyössä tulee noudattaa Ratu-ohjekorttia Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku (5/2011). Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä. Mikäli purkutöiden yhteydessä kivihiilitervaksi epäiltävää pikeä löytyy, on purkutyöt keskeytettävä ja varmistettava laboratorioanalyysein materiaalin PAH-pitoisuus tai suoritettava purku kivihiilipien purkutyöohjeen mukaisesti. Materiaalinäytteitä PAH-määritystä varten otettiin yksi kappale. Analyysivastauksen perusteella voitiin todeta, että näytteen PAH-pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon. Näytettä vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
8 Naftaleeni Asenaftaleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(k)fluoranteeni Bentso(a)pyreeni Indeno(1,2,3-cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseeni Bentso(ghi)peryleeni PAH-yht.* Liukoisuustutkimus Työnro (14) Taulukko 5.1 PAH-analyysit Yhdisteet [mg/kg] Materiaali / tila tai Näyte rakennusosa 1 Kellarikerros, perusmuurin pikisively < * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Kuva 5.1 Lämmönjakohuoneen alapohjan pikisivelyn PAH-pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
9 Liukoisuustutkimus Työnro (14) 6 Betonirakenteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus Rakennus- ja purkukohteissa syntyvän ja käsiteltävän betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuus tutkitaan purkukohdekohtaisesti. Purkamattomista rakenteista on tunnistettava hyödynnettäväksi kelpaamattomat betoni- ja tiilirakenteet, jotta ne voidaan purkaa erilleen. Purku tulee tehdä lajittelevana. Purkutyömaalla tuotetun valmiin betoni- tai tiilimurskeen haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet, materiaalijakauma ja epäpuhtauksien määrät tutkitaan valmiista betoni- tai tiilimurskeesta. Jätteen sisältämien haitta-aineiden liukoisuudet ja kokonaispitoisuudet, materiaalijakauma ja epäpuhtaudet pitää määrittää vähintään yhdestä kokoomanäytteestä luovutettaessa jätettä hyötykäyttöön yksittäisestä purku- tai rakentamiskohteesta. Jätteen koostumuksen ja ominaisuuksien selvittäminen on jätteen luovuttajan velvollisuus. Jätelain (646/2011) 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille Osanäytteiden määrän ja alueellisen kattavuuden lisäksi kokoomanäytteen edustavuuden varmistaminen edellyttää, että osanäytteet ovat keskenään samaa kokoluokkaa ja riittävän suuria. Myös tutkittavan kokoomanäytteen massan tulee olla tarpeeksi suuri. Ympäristökelpoisuuden osoittamista varten tehtävien määritysten kannalta laboratorioon toimitetun koomanäytteen koko on käytännössä vähintään noin 5 kg ja enintään noin 20 kg. Kohteen betoni- ja tiilirakenteiden hyötykäyttö- (HK) ja kaatopaikkakelpoisuutta (KK) selvitettiin eri rakennusosia edustavista koontinäytteistä tehdyillä analyyseillä. Betonirakenteet (HK + KK, Näyte 1, perusmuuri, maanvastainen seinä, välipohjat, alapohja, märkätila ja pilarit), tiilirakenteet (HK+KK, näyte 2, ulkoseinät, väliseinät ja perusmuurin sisäpuolinen muuraus). Näytteet on analysoitu standardien SFS-ISO 11465, EN 13137, SFS-ISO 22155, SFS-EN 14039, ISO 11885, SFS-EN ja ISO mukaisesti Labroc Oy:n toimeksiannosta alihankintana. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
10 Väylä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, peitetty Väylä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, päällystetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, peitetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, päällystetty Valli, jätteen kerrospaksuus 5,0 m Teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne, jätteen kerrospaksuus 1,5 m Tuhkamursketie, jätteen kerrospaksuus 0,2 m Liukoisuustutkimus Työnro (14) 6.1 Hyötykäyttökelpoisuus Näyte 1 Betoni: perusmuuri, maanvastainen seinä, välipohjat, alapohja, märkätila ja pilarit Tulokset: Haitallinen aine mg/kg * Raja-arvot maanrakentamiskohteittain mg/kg (Vna 843/2017) Kuiva-aine (mg/kg) PAH-yhdisteet < 1, Naftaleeni < 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C Öljyhiilivedyt C10-C ph (LS = 8 l/kg) 12, Liukoisuus (mg/kg, LS = 10 l/kg) Arseeni (As) < 0,1 1,0 2,0 0,5 1,5 0,5 2,0 2,0 Barium (Ba) 4, Kadmium (Cd) < 0,01 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 Kromi (Cr) 0,2 2,0 10 0,5 5,0 1,0 10 5,0 Kupari (Cu) < 0, , Molybdeeni (Mo) < 0,1 1,5 6,0 0,5 6,0 1,0 6,0 2,0 Lyijy (Pb) < 0,1 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 1,0 Nikkeli (Ni) < 0,1 2,0 2,0 0,4 1,2 1,2 2,0 2,0 Antimoni (Sb) < 0,05 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Seleeni (Se) < 0,03 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Vanadiini (V) < 0,4 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 Sinkki (Zn) < 0, , Elohopea (Hg) < 0,002 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 Kloridi (Cl-) < Sulfaatti (SO42-) < Fluoridi (F-) < 2, Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < * Raja-arvot ylittävät tulokset on lihavoitu Raja-arvojen alittuessa näytettä 1 vastaavat materiaalit soveltuvat hyötykäyttöön kaikissa valtioneuvoston asetuksen osoittamissa maanrakentamiskohteissa (Vna 843 / 2017). Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
11 Väylä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, peitetty Väylä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, päällystetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, peitetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus 1,5 m, päällystetty Valli, jätteen kerrospaksuus 5,0 m Teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne, jätteen kerrospaksuus 1,5 m Tuhkamursketie, jätteen kerrospaksuus 0,2 m Liukoisuustutkimus Työnro (14) Näyte 2 Tiili: ulkoseinät, väliseinät ja perusmuurin sisäpuolinen muuraus Tulokset: Haitallinen aine mg/kg * Raja-arvot maanrakentamiskohteittain mg/kg (Vna 843/2017) Kuiva-aine (mg/kg) PAH-yhdisteet < 1, Naftaleeni < 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C40 < Öljyhiilivedyt C10-C ph (LS = 8 l/kg) 11, Liukoisuus (mg/kg, LS = 10 l/kg) Arseeni (As) < 0,1 1,0 2,0 0,5 1,5 0,5 2,0 2,0 Barium (Ba) < 4, Kadmium (Cd) < 0,01 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 Kromi (Cr) < 0,1 2,0 10 0,5 5,0 1,0 10 5,0 Kupari (Cu) < 0, , Molybdeeni (Mo) < 0,1 1,5 6,0 0,5 6,0 1,0 6,0 2,0 Lyijy (Pb) <0,1 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 1,0 Nikkeli (Ni) <0,1 2,0 2,0 0,4 1,2 1,2 2,0 2,0 Antimoni (Sb) < 0,05 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Seleeni (Se) < 0,03 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Vanadiini (V) 0,7 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 Sinkki (Zn) < 0, , Elohopea (Hg) < 0,002 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 Kloridi (Cl-) < Sulfaatti (SO42-) Fluoridi (F-) < 2, Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < * Raja-arvot ylittävät tulokset on lihavoitu Raja-arvojen alittuessa näytettä 2 vastaavat materiaalit soveltuvat hyötykäyttöön kaikissa valtioneuvoston asetuksen osoittamissa maanrakentamiskohteissa (Vna 843 / 2017). Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
12 Pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvot (Vna 331/2013) Tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvot (Vna 331/2013) Vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvot ( Vna 331/2013) Liukoisuustutkimus Työnro (14) 6.2 Kaatopaikkakelpoisuus Näyte 1 Betoni: perusmuuri, maanvastainen seinä, välipohjat, alapohja, märkätila ja pilarit Tulokset: Haitta-aine mg/kg * Liukoisuus (mg/kg, LS = 10 l/kg) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < 0,1 0,5 2,0 25 Antimoni (Sb) 4, Arseeni (As) < 0,01 0,04 1,0 5,0 Barium (Ba) 0,2 0, Kadmium (Cd) < 0,4 2, Kromi (Cr) < 0,1 0, Kupari (Cu) < 0,1 0, Elohopea (Hg) < 0,1 0, Lyijy (Pb) < 0,05 0,06 0,7 5,0 Molybdeeni (Mo) < 0,03 0,1 0,5 7,0 Nikkeli (Ni) < 0,8 4, Sinkki (Zn) < 0,002 0,01 0,2 2,0 Seleeni (Se) < Fluoridi (F-) < Sulfaatti (SO42-) < 2, Kloridi (Cl-) < Fenoli-indeksi < 0,5 1,0 - - Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) Haponneutraloimiskapasiteetti (ANC) - Kuiva-aine (mg/kg) ph (L/S=8) 12, PAH-yhdisteet < 1, PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 - - BTEX < 0,1 6,0 - - TVOC C5-C10 < 5, Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C Öljyhiilivedyt C10-C * Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu Näytteen 1 liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) ylittää pysyvän jätteen kaatopaikan rajaarvon (VNa 331/2013). Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
13 Pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvot (Vna 331/2013) Tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvot (Vna 331/2013) Vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvot ( Vna 331/2013) Liukoisuustutkimus Työnro (14) Näyte 2 Tiili: ulkoseinät, väliseinät ja perusmuurin sisäpuolinen muuraus Tulokset: Haitta-aine mg/kg * Liukoisuus (mg/kg, LS = 10 l/kg) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) < Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < 0,1 0,5 2,0 25 Antimoni (Sb) < 4, Arseeni (As) < 0,01 0,04 1,0 5,0 Barium (Ba) < 0,1 0, Kadmium (Cd) < 0,4 2, Kromi (Cr) < 0,1 0, Kupari (Cu) < 0,1 0, Elohopea (Hg) < 0,1 0, Lyijy (Pb) < 0,05 0,06 0,7 5,0 Molybdeeni (Mo) < 0,03 0,1 0,5 7,0 Nikkeli (Ni) < 0,8 4, Sinkki (Zn) < 0,002 0,01 0,2 2,0 Seleeni (Se) < Fluoridi (F-) Sulfaatti (SO42-) < 2, Kloridi (Cl-) < Fenoli-indeksi < 0,5 1,0 - - Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) Haponneutraloimiskapasiteetti (ANC) - Kuiva-aine (mg/kg) ph (L/S=8) 11, PAH-yhdisteet < 1, PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 - - BTEX < 0,1 6,0 - - TVOC C5-C10 < 5, Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C40 < Öljyhiilivedyt C10-C * Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu Näytteen 2 liukoisuudet ja kuiva-ainepitoisuudet eivät ylitä raja-arvoja (VNa 331/2013). Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
14 Liukoisuustutkimus Työnro (14) 7 Yhteenveto Lämmönjakohuoneen alapohjan pikisively sisältää asbestia ja sen PAH-pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon. Asbestipurkutyö tulee suorittaa asbestityönä asbestipurkutyövaltuuden/luvan omaavan yrityksen toimesta. Asbestipurkutyössä on noudatettava lisäksi Ratu-kortiston ohjekorttia Asbestia sisältävien rakenteiden purku (10/2009). Jätelain 646/2011 asbestia koskevat määräykset on huomioitava asbestipitoisen jätteen käsittelyssä. Myös muut asbestia koskevat viranomaisohjeet ja määräykset on huomioitava purkutyössä. Tässä raportissa on tutkittu ainoastaan kiviainesnäytteissä aiemmin tutkimattomat haitta-aineet. Aiemmin tutkitut ja muiden rakennusmateriaalien haitta-aineet on esitetty raportissa Asbesti- ja haitta-ainekartoitus , PRS Pintarakenne Saneeraus Tmi. Aiemmin tehdyn kartoituksen perusteella lattialaatta + liima ja lattialaatta sisältävät asbestia. Kivianalyysejä tehtäessä ko. materiaalit on poistettu näytteestä ja analysoitu muu näytteen kiviaines. Asbestia sisältävät materiaalit tulee ottaa huomioon purkusuunnittelussa. Asbestia sisältäviä rakennekerroksia lukuun ottamatta kohteen kiviaines soveltuu hyötykäyttöön kaikissa maanrakentamiskohteissa (Vna 843 / 2017). Betonirakenteiden kiviaines ei sovellu pysyvän jätteen kaatopaikalle, mutta soveltuu tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Tiilirakenteiden kiviaines soveltuu pysyvän jätteen kaatopaikalle. Sisäilmatalo Kärki Oy Joensuussa Milja Kiiskinen asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C Jussi Mertanen asiantuntija, RI Jakelu Harri Piiroinen, Kuhmon kaupunki Sisäilmatalo Kärki Oy arkisto Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:
15 ASBESTIKARTOITUSPÖYTÄKIRJA Kohde Kartoittaja Päivämäärä Kuhmon terveyskeskus, Milja Kiiskinen D-osa Osoite Kirkkokatu Kuhmo Pöytäkirjassa on luetteloitu havainnot asbestipitoisista materiaaleista ja näytteenottokohdat. Tilan nro/ Asbestin esiintyminen rakenteessa Määräarvio Näyte Tulos Laatu Kunto Pölyävyys Huomautus nimi määrä yks. nro K E Pohjakerros Lämmönjakoh. Alapohjan pikisively 30 m2 1 x V A **
16 ASBESTIKARTOITUSPÖYTÄKIRJAN LYHENTEIDEN SELITYKSET TULOS K= SISÄLTÄÄ ASBESTIA E= EI SISÄLLÄ ASBESTIA LAATU V= VAALEA ASBESTI (antofylliitti, amosiitti, krysotiili) S= SININEN ASBESTI (krokidoliitti) KUNTO A= HYVÄ Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen eivätkä pääse hengitysilmaan normaalikäytössä. B= VÄLTTÄVÄ Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä. ASBESTIMATERIAALIEN VAARALLISUUS / PÖLYÄVYYS (RT Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmät -mukaisesti) * Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa ** Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta purettaessa aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. *** Asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus Tarvikkeet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. C= HEIKKO Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara. D= ERITTÄIN HEIKKO Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 1380/1994 ja RT edellyttämiä suojaustoimenpiteitä. ***! Krokidoliittiasbesti, altistumisvaara aina Paljaana ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.
17 5DNHQQHRVDW $3 DODSRKMD 86 XONRVHLQl 62. VRNNHOL 96 YlOLVHLQl 93 YlOLSRKMD <3 \OlSRKMD 30 SHUXVPXXUL 3/ SLODUL 9. YHVLNDWWR.$1 NDQDDOL $3 $3 $3 30 7L 96 7L $3 1l\WWHHW EHWRQL 7L WLLOL 6LS VLSRUH[ $VEHVWLD MD 3$+ \KGLVWHLWl VLVlOWlYl SLNLVLYHO\ 30 7L $3 $VE MD 3$+ $3.XKPRQ WHUYH\VNHVNXV RVD '.LUNNRNDWX.XKPR 3DLNDQQXVSLLUURV NUV (, 0,77$.$$9$66$ 6LVlLOPDWDOR.lUNL 2\ 0.L
18 5DNHQQHRVDW $3 DODSRKMD 86 XONRVHLQl 62. VRNNHOL 96 YlOLVHLQl 93 YlOLSRKMD <3 \OlSRKMD 30 SHUXVPXXUL 3/ SLODUL 9. YHVLNDWWR L 62. 1l\WWHHW EHWRQL 7L WLLOL 6LS VLSRUH[ 86 7L 86 7L 93 3/ 96 7L WDL 86 7L.XKPRQ WHUYH\VNHVNXV RVD '.LUNNRNDWX.XKPR 3DLNDQQXVSLLUURV NUV (, 0,77$.$$9$66$ 6LVlLOPDWDOR.lUNL 2\ 0.L
19 5DNHQQHRVDW $3 DODSRKMD 86 XONRVHLQl 62. VRNNHOL 96 YlOLVHLQl 93 YlOLSRKMD <3 \OlSRKMD 30 SHUXVPXXUL 3/ SLODUL 9. YHVLNDWWR 3$5 SDUYHNH 1l\WWHHW EHWRQL 7L WLLOL 6LS VLSRUH[ 93 3$5 <3.XKPRQ WHUYH\VNHVNXV RVD '.LUNNRNDWX.XKPR 3DLNDQQXVSLLUURV XOODNNR (, 0,77$.$$9$66$ 6LVlLOPDWDOR.lUNL 2\ 0.L
20 77987/ASB /1 ASBESTIANALYYSI Tilaaja: Kohde: Sisäilmatalo Kärki Oy Kuhmo Tilauspäivä: Projektinumero: 2380 Toimituspäivä: Menetelmät: Asbestianalyysi on akkreditoitu menetelmä ja analyysi suoritetaan tilaajan toimittamista näytteistä soveltaen standardia ISO optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia Nikon SMZ745 sekä polarisaatiomikroskooppia Nikon CiPOL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppia Jeol JSM6300/6400 tai läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta. TULOKSET: Näytteenottaja: Jussi Mertanen Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Menetelmä VM/EM* Kellarikerros, lämmönjakohuoneen alapohjan 1 pikisively VM *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Asbestipitoisuus Sisältää asbestia, antofylliitti. Sini Halonen Tutkija, FM LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
21 Naftaleeni Asenaftaleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(k)fluoranteeni Bentso(a)pyreeni Indeno(1,2,3-cd)pyreeni Dibentso(a,h)antraseeni Bentso(ghi)peryleeni PAH-yht.* 77987/PAH /1 PAH-ANALYYSI Tilaaja: Sisäilmatalo Kärki Oy Kohde: Kuhmo Tilauspäivä: Projektinumero: 2380 Toimituspäivä: Menetelmät: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta. TULOKSET: Näytteenottaja: Jussi Mertanen [mg/kg] Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa Kellarikerros, lämmönjakohuoneen 1 alapohjan pikisively < * Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytettä 1 vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä. Mikko Kivelä Tutkija, laboratorioanalyytikko LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
22 Väylä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, peitetty Väylä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, päällystetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, peitetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, päällystetty Valli, jätteen kerrospaksuus < 5,0 m Teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m Tuhkamursketie, jätteen kerrospaksuus < 0,2 m /HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS TUTKIMUSRAPORTTI (3) HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUSANALYYSI Tilaaja: Sisäilmatalo Kärki Oy Tilaus-/toimituspäivä: / Kohde/projektinumero: Kuhmo 2380 Menetelmät: Tilaajan toimittama näyte tutkittiin standardien SFS-ISO 11465, SFS-EN 14039, ISO 11885, SFS-EN ja ISO mukaisesti. Analyysejä on teetetty alihankintana. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Näyte 1: Betoni: Perusmuuri, maanvastainen seinä, välipohjat, alapohja, märkätila, pilarit Tulokset: Haitallinen aine mg/kg Raja-arvot maanrakentamiskohteittain mg/kg (Vna 843/2017) KUIVA-AINE (mg/kg) PAH-yhdisteet < 1, Naftaleeni < 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C Öljyhiilivedyt C10-C ph (LS = 8 l/kg) 12, LIUKOISUUS (mg/kg, LS = 10 l/kg) Arseeni (As) < 0,1 1,0 2,0 0,5 1,5 0,5 2,0 2,0 Barium (Ba) 4, Kadmium (Cd) < 0,01 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 Kromi (Cr) 0,2 2,0 10 0,5 5,0 1,0 10 5,0 Kupari (Cu) < 0, , Molybdeeni (Mo) < 0,1 1,5 6,0 0,5 6,0 1,0 6,0 2,0 Lyijy (Pb) < 0,1 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 1,0 Nikkeli (Ni) < 0,1 2,0 2,0 0,4 1,2 1,2 2,0 2,0 Antimoni (Sb) < 0,05 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Seleeni (Se) < 0,03 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Vanadiini (V) < 0,4 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 Sinkki (Zn) < 0, , Elohopea (Hg) < 0,002 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 Kloridi (Cl - ) < Sulfaatti (SO 2-4 ) < Fluoridi (F - ) < 2, Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < * Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu. Raja-arvojen alittuessa näytettä 1 vastaavat materiaalit soveltuvat hyötykäyttöön kaikissa valtioneuvoston asetuksen osoittamissa maanrakentamiskohteissa (Vna 843 / 2017). LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
23 Väylä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, peitetty Väylä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, päällystetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, peitetty Kenttä, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m, päällystetty Valli, jätteen kerrospaksuus < 5,0 m Teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne, jätteen kerrospaksuus < 1,5 m Tuhkamursketie, jätteen kerrospaksuus < 0,2 m /HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS TUTKIMUSRAPORTTI (3) Näyte 2: Tiili: Ulkoseinät, väliseinät, perusmuurin sisäpuolinen muuraus Tulokset: Haitallinen aine mg/kg Raja-arvot maanrakentamiskohteittain mg/kg (Vna 843/2017) KUIVA-AINE (mg/kg) PAH-yhdisteet < 1, Naftaleeni < 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C40 < Öljyhiilivedyt C10-C ph (LS = 8 l/kg) 11, LIUKOISUUS (mg/kg, LS = 10 l/kg) Arseeni (As) < 0,1 1,0 2,0 0,5 1,5 0,5 2,0 2,0 Barium (Ba) < 4, Kadmium (Cd) < 0,01 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 Kromi (Cr) < 0,1 2,0 10 0,5 5,0 1,0 10 5,0 Kupari (Cu) < 0, , Molybdeeni (Mo) < 0,1 1,5 6,0 0,5 6,0 1,0 6,0 2,0 Lyijy (Pb) <0,1 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 1,0 Nikkeli (Ni) <0,1 2,0 2,0 0,4 1,2 1,2 2,0 2,0 Antimoni (Sb) < 0,05 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Seleeni (Se) < 0,03 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Vanadiini (V) 0,7 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 Sinkki (Zn) < 0, , Elohopea (Hg) < 0,002 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 Kloridi (Cl - ) < Sulfaatti (SO 2-4 ) Fluoridi (F - ) < 2, Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < * Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu. Raja-arvojen alittuessa näytettä 2 vastaavat materiaalit soveltuvat hyötykäyttöön kaikissa valtioneuvoston asetuksen osoittamissa maanrakentamiskohteissa (Vna 843 / 2017). Mikko Kivelä tutkija, laboratorioanalyytikko Puh LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
24 /HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS TUTKIMUSRAPORTTI (3) Lisätietoa: - Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 kloridille, sulfaatille ja fluoridille asettamia raja-arvoja ei sovelleta rakenteeseen, joka täyttää seuraavat edellytykset: sijaitsee enintään 500 metrin etäisyydellä merestä, rakenteen läpi suotautuvan veden purkautumissuunta on mereen sekä rakenteen ja meren välillä ei ole talousvedenottoon käytettäviä kaivoja - Betonimurskeen ja kevytbetoni- ja sorajätteiden käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. - Tiilimurskeen käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa, vallirakenteissa sekä teollisuus ja varastorakennusten pohjarakenteissa. - Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH): antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fuoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni (summapitoisuus) - Polyklooratut bifenyylit kongereenit: 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 (summapitoisuus) Poikkeukset raja-arvoista, jos toteutettavan rakenteen enimmäispaksuus on 0,5 m (mg/kg L/S suhteessa 10 l/kg): - Peitetty väylä: barium (Ba) 80 mg/kg; vanadiini (V) 3 mg/kg; kloridi (Cl - ) 3600 mg/kg; sulfaatti (SO4 2- ) 6000 mg/kg - Päällystetty väylä: kloridi (Cl - ) mg/kg, sulfaatti (SO4 2- ) mg/kg - Peitetty kenttä: antimoni (Sb) 0,4 mg/kg LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
25 Pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvot (Vna 331/2013) Tavanomaisen jätteen kaatopaikan rajaarvot (Vna 331/2013) Vaarallisen jätteen kaatopaikan rajaarvot (Vna 331/2013) /KAATOPAIKKAKELPOISUUS TUTKIMUSRAPORTTI (2) KAATOPAIKKAKELPOISUUSANALYYSI Tilaaja: Sisäilmatalo Kärki Oy Tilaus-/ toimituspäivä: / Kohde/projektinumero: Kuhmo 2380 Menetelmät: Tilaajan toimittama näyte tutkittiin standardien SFS-ISO 11465, EN 13137, SFS-ISO 22155, SFS-EN 14039, SFS-EN ja ISO mukaisesti. Analyysejä on teetetty alihankintana. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Näyte 1: Betoni: Perusmuuri, maanvastainen seinä, välipohjat, alapohja, märkätila, pilarit Tulokset Haitallinen aine mg/kg Liukoisuus (mg/kg, LS = 10 l/kg) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Arseeni (As) < 0,1 0,5 2,0 25 Barium (Ba) 4, Kadmium (Cd) < 0,01 0,04 1,0 5,0 Kromi (Cr) 0,2 0, Kupari (Cu) < 0,4 2, Molybdeeni (Mo) < 0,1 0, Lyijy (Pb) < 0,1 0, Nikkeli (Ni) < 0,1 0, Antimoni (Sb) < 0,05 0,06 0,7 5,0 Seleeni (Se) < 0,03 0,1 0,5 7,0 Sinkki (Zn) < 0,8 4, Elohopea (Hg) < 0,002 0,01 0,2 2,0 Kloridi (Cl - ) < Sulfaatti (SO 2-4 ) < Fluoridi (F - ) < 2, Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < Fenoli-indeksi < 0,5 1,0 - - Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) Haponneutraloimiskapasiteetti (ANC) - Kuiva-aine (mg/kg) ph (L/S=8) 12, PAH-yhdisteet < 1, PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 - - BTEX < 0,1 6,0 - - TVOC C5-C10 < 5, Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C Öljyhiilivedyt C10-C *Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu Näytteen 1 liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) ylittää pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvon. (VNa 331/2013). LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
26 Pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvot (Vna 331/2013) Tavanomaisen jätteen kaatopaikan rajaarvot (Vna 331/2013) Vaarallisen jätteen kaatopaikan rajaarvot (Vna 331/2013) /KAATOPAIKKAKELPOISUUS TUTKIMUSRAPORTTI (2) Näyte 2: Tiili: Ulkoseinät, väliseinät, perusmuurin sisäpuolinen muuraus Tulokset Haitallinen aine mg/kg Liukoisuus (mg/kg, LS = 10 l/kg) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) < Arseeni (As) < 0,1 0,5 2,0 25 Barium (Ba) < 4, Kadmium (Cd) < 0,01 0,04 1,0 5,0 Kromi (Cr) < 0,1 0, Kupari (Cu) < 0,4 2, Molybdeeni (Mo) < 0,1 0, Lyijy (Pb) < 0,1 0, Nikkeli (Ni) < 0,1 0, Antimoni (Sb) < 0,05 0,06 0,7 5,0 Seleeni (Se) < 0,03 0,1 0,5 7,0 Sinkki (Zn) < 0,8 4, Elohopea (Hg) < 0,002 0,01 0,2 2,0 Kloridi (Cl - ) < Sulfaatti (SO 2-4 ) Fluoridi (F - ) < 2, Liuennut orgaaninen hiili (DOC) < Fenoli-indeksi < 0,5 1,0 - - Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) Haponneutraloimiskapasiteetti (ANC) - Kuiva-aine (mg/kg) ph (L/S=8) 11, PAH-yhdisteet < 1, PCB-yhdisteet < 1,0 1,0 - - BTEX < 0,1 6,0 - - TVOC C5-C10 < 5, Öljyhiilivedyt C10-C Öljyhiilivedyt C22-C40 < Öljyhiilivedyt C10-C *Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu Näytteen 2 liukoisuudet ja kuiva-ainepitoisuudet alittavat raja-arvot (VNa 331/2013) Mikko Kivelä tutkija, laboratorioanalyytikko Puh LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Terveyskeskuksen rivitalo Kirkkotie Kuhmo
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Terveyskeskuksen rivitalo Kirkkotie 12 88900 Kuhmo Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (18) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tervaskuja Kuhmo
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Tervaskuja 4 88900 Kuhmo 2 (15) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet... 5 3.2 Viranomaisohjeet
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Varkauden sairaala Osa A1 Savontie Varkaus
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Varkauden sairaala Osa A1 Savontie 55 78300 Varkaus Asbesti- ja haittaainekartoitus 15.01.2019 2 (20) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus...
PRS Pintarakenne KUHMON TERVEYSKESKUS TALO E KIRKKOTIE KUHMO Asbesti- ja haittaainekartoitusraportti.
PRS Pintarakenne Saneeraus -Asbesti- ja haitta-ainekrtoitukset 18.4.2018 Asbesti- ja haittaainekartoitusraportti KUHMON TERVEYSKESKUS TALO E KIRKKOTIE 16 88900 KUHMO Postiosite Nykyrintie 5 91500 Muhos
NURMEKSEN KAUPUNKI. Nurmes-talo. Asbestikartoitus, purkutöitä varten
NURMEKSEN KAUPUNKI Nurmes-talo Asbestikartoitus, purkutöitä varten FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.05.2019 P38121P001 1 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN TOIMEKSIANTO JA YLEISTIEDOT... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2
R a u h a l a n k o u l u n r i v i t a l o t, L o h j a 13.5.2018 Työnro 241 4571 Ins. (AMK) Timo Rantatorikka 2 (5) Rauhalan koulun rivitalot, Lohja SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Nordea-talo Kauppakatu Tohmajärvi
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Nordea-talo Kauppakatu 7 82600 Tohmajärvi Asbesti- ja haittaainekartoitus 2 (18) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin
PRS Pintarakenne KUHMON TERVEYSKESKUS D-OSASTO KIRKKOTIE KUHMO Asbesti- ja haittaainekartoitusraportti.
PRS Pintarakenne Saneeraus -Asbesti- ja haitta-ainekrtoitukset 16.4.2018 Asbesti- ja haittaainekartoitusraportti KUHMON TERVEYSKESKUS D-OSASTO KIRKKOTIE 16 88900 KUHMO Postiosite Nykyrintie 5 91500 Muhos
ASBESTI-JA HAITTA-AINEKARTOITUS 07.06.2018 IVALON TERVEYSKESKUS SAIRAALANTIE 20 99800 IVALO 1. YHTEENVETO 2. KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT 2.1 Kohde 2.2 Tilaaja 2.3 Tutkimuksen suorittaja ja laatija
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SUOMIEHEN KOULUTIE 267 (PUUKOULU) 05450 NURMIJÄRVI Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (Henkilösertifikaatti Nro VTT-C-10951-33-14)
PRS Pintarakenne Saneeraus -Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset 14.1.2019 Asbesti- ja haitta-aine kartoitusraportti ALAMÄKELÄN KOULU MÄKELÄNTIE 2 92600 PULKKILA Postiosite Nykyrintie 5 91500 Muhos Puh
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SUOMIEHEN KOULUTIE 267 (KIVIKOULU) 05450 NURMIJÄRVI Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (Henkilösertifikaatti Nro VTT-C-10951-33-14)
ASBESTI JA HAITTA-AINE KARTOITUS
ASBESTI JA HAITTA-AINE KARTOITUS Äänekoskentie 1305, Suolahti JT-Asbesti Jyväskylä Oy Petri Ihanus Asbesti- ja Haitta-aine asiantuntija VTT-C-20881-33-15 0400 514504, petri.ihanus@jtasbesti.fi 16.1.2017
Rajattu asbestikartoitus Saksalansaarentie 3 Hankasalmi
2017 Rajattu asbestikartoitus Saksalansaarentie 3 Hankasalmi Pohjolan kiinteistökartoitus Oy 24.10.2017 1 Rajattu asbestikartoitus Vuotovahinko huoneistot 2, 4 ja porraskäytävä Saksalansaarentie 3 41520
ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Ilmajoen Toimintatalo Seppälänkuja 3, Ilmajoki
2019 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Ilmajoen Toimintatalo Seppälänkuja 3, 60800 Ilmajoki ProLeader Oy Joni Vuoto 16.5.2019 AHA-kartoitusraportti 1. Yhteenveto Asbestia sisältävät tuotteet: ei havaittu
Kirkkokatu Lahti
1(11) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Toimistorakennus Kirkkokatu 8 15140 Lahti Tarkastuspäivä 5.4, 6.4 ja 13.4.2017 2(11) 1. KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT 1.1. Kohde Kohde on vuonna 1977 valmistunut
PIEKKOLA MÄNTYPOLKU 10 17320 ASIKKALA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Tutkimusselostus 01.06.2018 1/13 Tilaaja Asikkalan kunta / Pekka Alqvist Toimeksianto Ennen kiinteistön purkua suoritettava
1/10 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Päiväys Projekti Rajattu/kohdennettu asbesti- ja haitta-ainekartoitus Tilaaja Akaan Kaupunki Myllytie 3 37801 Akaa Kohde Arvon Ylpön Koulu 37800 Akaa Sitowise Oy Y-tunnus
Sisäilman asbestipitoisuuden tutkimus
22.9.2019 Sisäilman asbestipitoisuuden tutkimus Sepänkadun väistötila Sepänkatu 2, 20700 Turku 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT 1.1 Kohde, toimeksianto ja rajaukset Tutkimuksen kohteena oli osoitteessa
CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa
Asbesti ja haittaaineraportti 17-1128 Mustasaari 28.11.2017 Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl 517 65101 Vaasa Kohde: Kauppapuistikko 4a Ent.Talouskoulu 65100 Vaasa Kartoitusaika: 13.11-22.11.2017 Sivu